278 



lern die grösste Geschmeidigkeit, ist leicht schweissbär , spec. Gew. 



7 4 7^9 je nach der mechanischen Bearbeitung. Rein soll es frei von 



Kohlenstoff sein, enthält aber dennoch stets Spuren desselben. Unter 

 günstigen Umständen krystallisirt es regulär und solches aus einem 

 verbrannten Kolben von einem schlesischen Frischfeuer ist chemisch 

 t-ein 7,7 schwer und so geschmeidig, dass man es an den Kanten mit 

 dem Messer schneiden kann, ist bedeckt von einem Aggregat von Kry- 

 stallen an welchen Würfel- und Octaederflächen zu erkennen sind« 

 Ganz unzweifelhaft zeigt sich die Krystallform im Bruche, der eben 

 grosse, glänzende "Würfelflächen darbietet. Das graue Roheisen 

 kömmt auch nicht selten krystallisirt vor, meist in den Höhlungen 

 grösserer Gussstücke. Zinken und Karsten erwähnen solche Krystalle, 

 Turner hält sie für Schmiedeeisen, dagegen aber spricht das sp Gew. 



7 7,2 und dann, dass kohlehaltiges Eisen und Schmiedeeisen in 



hoher Temperatur nicht unverändert neben einander bestehen können, 

 indem sie sich zu einer stahlartigen Verbindung vereinigen, auch hat 

 G. an Krystallen von Gleiwitz nachgewiesen, dass sie auf 8 Eisen, 

 1 Kohlenstoff enthalten. Das weisse Roheisen ist bisher nicht kry- 

 stallisirt beobachtet, doch gibt es ausgezeichnet blättrige krystallini- 

 sche Abarten wie das Spiegeleisen, der blumige und lockere Fluss 

 u. a. Ersteres hat Karsten schon als eine Verbindung von 4 Eisen 

 mit 1 Kohlenstoff erkannt, es zeigt vielfache Blätterdurchgänge, doch 

 keine deutlichen Krystalle und unterscheidet sich von vorigem wesent- 

 lich durch den Kohlenstoffgehalt, grosse Härte und Sprödigkeit, weisse 

 Farbe und spec. Gew. 7,65 — 7,66; es löst geschmeidiges Eisen in 

 der Schmelzhitze mit grosser Leichtigkeit auf und verwandelt sich 

 dadurch in Stahl. Das halbirte Roheisen ebenfalls noch nicht krystal- 

 lisirt beobachtet ist ein Gemenge von grauem und weissen Roheisen 

 in verschiedenen Verhältnissen und bald mit weissem bald mit grauem 

 Grunde. In der Regel mit ersterem und dann finden sich darin die 

 Krystalle des grauen sternförmig gruppirt, das spec. Gew. liegt zwi- 

 schen grauem und weissem und es hat auch manche Eigenschaften 

 mit beiden gemein. Das Stahl endlich zeichnet sich durch hohes spec. 

 Gew. bis über 8 aus und dadurch , dass es durch plötzliches Abküh- 

 len hart und durch Erwärmen wieder weich wird. Sein Kohlenstoff- 

 gehalt schwankt innerhalb gewisser Grenzen, liegt aber bestimmt 

 zwischen dem des geschmeidigen und dem des grauen Roheisens und je 

 mehr er sich dem einem oder andern nähert, desto mehr theilt er 

 dessen Eigenschaften, nämlich grössere Geschmeidigkeit und Schweiss- 

 barkeit einerseits, grössere Schmelzbarkeit andrerseits. Der Stahl 

 scheint ein iüniges Gemenge von grauem Roheisen mit geschmeidi- 

 gem Eisen zu sein, das durch Anätzen von polirten Stahlflächen sicht- 

 bar gemacht werden kann. Sollten Stahlkrystalle je beobachtet wer- 

 den: so sind es vermuthlich reguläre Formen. — Die auffallendsten 

 Gestaltungsveränderungen zeigen sich bei dem weichen Stabeisen 

 von fadigem Gefüge, welches in starrem Zustande durch eine Verän- 

 derung seiner kleinsten Theilchen seine frühere Structur völlig ver- 



